( i426 ] 

 j'ai coulé la matière en fusion dans un tét à rôtir, chauffé à l'avance pour 

 en éviter la rupture. 



» Le phosphure de fer, ainsi fondu et refroidi, se présente sous la forme 

 d'une masse métallique ayant l'apparence de la fonte; mais si l'on vient à 

 briser cette masse, on trouve l'intérieur de certains morceaux tapissé de très- 

 beaux cristaux, dont la forme est celle du prisme droit à base carrée; ils 

 atteignent près de i centimètre de longueur. Ces cristaux sont quelquefois 

 d'un blanc d'acier, mais, le plus souvent, ils sont irisés et d'une très-grande 

 dureté, comparable à celle de l'acier. 



» La composition de ce phosphure de fer est représentée par la formule 

 Fe'Ph. Il contient en effet, comme moyenne de deux analyses très-concor- 

 dantes : 



Calculé. Trouvé. 



Ph 12,1 12, 



Fe 87,9 87,3 



» Il y a en outre une petite quantité de silicium, o,5 pour 100, qui pro- 

 vient soit du fer employé, soit de la porcelaine, ou même du creuset dans 

 lequel le phosphure a été fondu plusieurs fois. 



» On ne connaît, je crois, aucun phosphure de fer de cette composition. 

 Le plus riche en fer de tous ceux que l'o)! a préparés jusqu'ici est le phos- 

 phure Fe"?!!, obtenu par M. Hvoslef, en chauffant fortement sous le bo- 

 rax le phosphure Fe-Ph. Mais le phosphure n'est pas magnétique, et n'a été 

 obtenu que sous forme de culot cassant à cassure grenue, tandis que mon 

 phosphure est nettement cristallisé. 



M Le seul phosphure magnétique dont il soit fait mention dans les Traités 

 de Chimie (Felouze et Fremy, t. III, p. 186), aurait été obtenu en chauf- 

 fant ensemble un mélange de vivianite en poudre, d'oxyde de fer et de 

 charbon. Il constituait un composé blanc, très- dur, contenant i4,25 

 pour 100 de phosphore. Sa composition le rapprochant beaucoup du pré- 

 cédent, qui en contient i5 pour 100, on peut penser qu'il contenait, à 

 l'état de liberté , du fer qui lui communiquait ses propriétés magné- 

 tiques. 



» L'analyse du phosphure Fe'Ph se fait très-simplement. On dissout la 

 matière pulvérisée dans l'acide azotique très-concentré, et l'on fond avec 

 du carbonate de potasse pur le phosphate de fer qui résulte do cette réac- 

 tion après l'avoir desséché. Il se forme du phosphate de potasse et du ses- 

 quioxyde de fer que l'on sépare par l'eau bouillante. L'oxyde de fer est 

 dissous dans l'acide chlorhydrique et précipité ensuite par l'ammoniaque, 



